133 
hervorgerufen werde. Die qualitative Prüfung des rothen Ueber- 
zuges ergab indessen mit Bestimmtheit die Unrichtigkeit dieser 
Anschauung und führte zu dem Ergebniss^ dass die Rothfärbung 
durch die Bildung von Eisenoxyd bedingt sei^ die Legirungen 
somit nicht unwesentliche Mengen von Eisen enthalten und somit 
als Aich- oder Sterrometall angesprochen werden müssen. 
Der Präsident des naturforschenden Vereines^ Se. Excellenz 
Herr Graf Guido Dubsky, dem der Ursprung der an mich ab- 
getretenen beiden Metallproben genau bekannt ist^ hat sich über 
Ersuchen bezüglich derselben folgendermassen schriftlich geäussert 
„Die Komposition^ genannt Aichmetall^ wurde in den Fünfziger- 
Jahren von einem Beamten der k. u. k. Kriegsmarine in Pola 
zusammengestellt und erfunden zum Behufe des Ueberzuges an 
Kriegsschiffen. Als hervorzuhebende Eigenschaft wurde angegeben^ 
dass dieselbe dem Schweissprocesse unterzogen werden kann und 
in Folge ihrer chemischen Eigenschaften und Glätte das Ansetzen 
der Algen und Muschelthiere nicht fördert. Die Legirung hat 
sich jedoch nicht bewährt und wurde ganz bei Seite gelegt. Ein 
hervorzuhebender Nachtheil ist ihre Brüchigkeit." 
Diese Angaben stimmen sehr gut mit jenen überein, welche 
sich im 4. Band von Muspratts Handbuch der technischen Chemie 
auf Seite 2024 bezügHch des Aichmetalles finden und folgender- 
massen lauten : „Das Aichmetall, von dem österreichischen Marine 
beamten Aich 1860 erfunden" etc., während es dortselbst in Bezug 
auf die Zusammensetzung des Aichmetalls heisst, „dass es am 
besten aus 60 Theilen Kupfer, 38'2 Theilen Zink und l'B Theilen 
Eisen hergestellt wird." Eine von Sauerwein ausgeführte Analyse 
des Aichmetalls ergab 60*2% Kupfer, SS'1% Zink und 1-6% 
Eisen. Die quantitative Analyse der mir übergebenen beiden 
Metallstücke, welclie in meinem Laboratorium von dem Assistenten 
Herrn A. Altmann ausgeführt Avurde, ergab folgende procentischc 
Zusammensetzung für jedes der beiden Metallstücke : 
Dickes Blech üünnes Blech 
Kupfer 60-23 57-32 
Zink 38-49 41-70 
Eisen 1-20 090 
Der Vergleich der von Herrn Altmann erzielten analytischen 
bVsultate mit den frilher citii'ten Angal)en lehi-t, dass es koiiuMU 
/i\v(Mlel unterlieg(Mi kann, dass das erste dci- iiiit('r>iu hl(Mi MtMnll- 
stückc aus Aichmctall von nornnihM- /u^;lnlnuMlsot/.un_^• Ix'siohi', 
